## PERBANDINGAN MUTU ANTARA MORTAR PASANGAN BATA KOMPOSISI 1 KAPUR : 2 SEMEN MERAH : 3 PASIR DENGAN MORTAR PASANGAN BATA KOMPOSISI 1 SEMEN PORTLAND : 4 PASIR

## Maya Fajriana, Prihantono, Nira Nasution

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the  comparison  of  quality (compressive strength and shear strength) between mortar with the composition of 1 Lime : 2 Red Cement : 3 Sand and mortar with  the composition of 1 Portland Cement : 4 Sand for masonry.
This research took place in The Hall of Material and Technical Goods Laboratory of  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  DKI  Jakarta,  Letjen  Suprapto  Street Cempaka Putih, Central Jakarta. This research was conducted during December 2006 to April 2007.
The method of this research is experiments, the population of sample being tested is  60pcs,  which  is  30pcs  for  compressive  strength  test  and  30pcs  for  shear strength test. Samples taken for analysis is 40pcs, which is 20pcs for compressive strength test, and 20pcs for shear strength test. The Sample picking method is a simple randomly picked method.
The test result for mortar with the composition of 1 Lime : 2 Red Cement : 3 Sand produced average compressive strength of 7.59 Mpa and average shear strength of  0.18  Mpa,  while  mortar  with  the  composition  of  1  Portland  Cement  :  4  Sand produced average compressive strength of 32.34 Mpa and average shear strength of 0.45 Mpa.
The result of this research is that mortar with the composition of  1 Lime : 2 Red Cement  :  3  Sand  have  the  lower  compressive  and  shear  strength  compared  to mortar with composition of 1 Portland Cement : 4 Sand.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini dunia konstruksi Indonesia khususnya Jakarta, tengah berkembang dengan pesat. Indikasinya  dapat  dilihat  dengan  maraknya  proyek  pembangunan  di  kota  ini  mulai  dari pembangunan  perumahan,  ruko,  pusat  perbelanjaan,  hotel  hingga  gedung  perkantoran  yang berpuluh-puluh lantai.
Salah  satu  komponen  dari  bangunan  yang  penting  adalah  dinding.  Hampir  pada  semua  tipe bangunan  dengan  berbagai  fungsi  terdapat  dinding  sebagai  elemennya.  Dinding  berfungsi
sebagai media pemisah / penyekat ruangan satu dengan ruangan yang lain, pembatas antara ruangan  dalam  dan  ruangan  luar  dan  ada  juga  dinding  yang  berfungsi  sebagai  pemisah sekaligus penahan beban. Oleh sebab itu dinding harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan untuk memenuhi kriteria layak dari bangunan.
Sebagian besar masyarakat saat ini masih menggunakan bata merah sebagai bahan bangunan yang  digunakan  untuk  komponen  dinding  bangunan  tingkat  rendah  maupun  tingkat  tinggi, sehingga  kebutuhan  bata  merah  pada  saat  ini  masih  tergolong  cukup  tinggi.  Sesuai  dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini banyak bermunculan bahan bangunan untuk pembuatan dinding,  namun  bata  merah  mempunyai  kelebihan  tersendiri  bila  dibandingkan  dengan  bahan lainnya.
Sebuah dinding bata merah tidak terlepas dari mortar atau spesi yang mengikat tiap bagian bata secara bersamaan. Walaupun penggunaan mortar hanya terdapat sebesar 7 % dari total volume pekerjaan  batu,  akan  tetapi  pengaruhnya  dirasakan  sangat  jauh  lebih  besar  dari  presentase volumenya. Proporsi mortar relatif kecil pada pasangan batu bata
Mortar  atau  spesi  pada  dasarnya  berguna  sebagai  bahan  pengisi  dan  sebagai bahan  perekat bata satu dengan bata yang lain sehingga terbentuk suatu pasangan yang kukuh. Mortar yang memenuhi ketentuan spesifikasi proporsi harus terdiri dari bahan bersifat mengikat, agregat dan air yang seluruhnya harus memenuhi persyaratan.
Pada zaman dahulu sebelum ditemukan semen portland, masyarakat memanfaatkan puing bata merah  yang  pecah  pada  waktu  proses  pembakaran  yang  kemudian  digiling  atau  ditumbuk sampai halus. Puing bata merah tersebut dinamakan semen merah.
Di pulau Jawa semen merah umumnya diperdagangkan dan mudah diperoleh serta relatif murah dibandingkan dengan semen portland (PC). Semen merah juga lazim digunakan untuk campuran bentuk  mortar  atau  spesi.  Dan  berdasarkan  pengetahuan  yang  didapat  dari  beberapa  sumber ternyata  semen  merah  mengandung  unsur  silika  (Si)  yang  cukup  besar,  silika  mempunyai manfaat  positif  terhadap  campuran  mortar  yaitu  sebagai  pengikat.  Apabila  kapur  padam dicampur  dengan  semen  merah  akan  membentuk  semen  yang  dikenal  dengan  nama  semen pozzolan.
Mutu  dan  karakteristik  mortar  bergantung  dari  bahan-bahan  penyusunnya.  Oleh  karena  itu penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  perbandingan  kuat  tekan  dan  kuat  geser  antara mortar komposisi kapur, semen merah dan pasir dengan mortar komposisi semen portland dan pasir untuk  pasangan bata.

## METODA
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui perbedaan kuat tekan antara mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dengan mortar komposisi 1 semen Portland : 4 pasir
2. Mengetahui perbedaan kuat geser antara mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dengan mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir
Tempat  penelitian  untuk  pembuatan  dan  pengujian  dilaksanakan  di  Labolatorium  Balai  Bahan dan  Barang  Teknik  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Propinsi  DKI  Jakarta,  Jl.  Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Mei 2007.
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen
Populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2  kelompok  benda  uji.  Tiap  kelompok  benda  uji diperlakukan  komposisi  yang  berbeda-beda,  yaitu  mortar  dengan  komposisi  campuran  semen merah, kapur, pasir dan mortar dengan komposisi campuran semen portland, pasir. Dan masing- masing kelompok dilakukan 2 pengujian yang berbeda, yaitu pengujian kuat tekan dan pengujian kuat geser. Tiap perlakuan sebanyak 15 buah benda uji, sehingga jumlah  keseluruhan benda uji adalah 60 buah.
Sampel yang diambil untuk dianalisis adalah 40 buah, yang diambil 10 buah dari setiap kelompok benda  uji.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak  sederhana  dari  masing-masing kelompok dan perlakuan.

## Variabel Penelitian
1. Variabel bebas
Variabel  bebas  penelitian  ini  yang  terdiri  dari  komposisi  campuran  mortar  yang dibedakan, yaitu :
a.   Mortar komposisi semen merah, kapur dan pasir
b.   Mortar komposisi semen portland dan pasir
2. Variabel terikat
Variabel terikat penelitian ini adalah :
1. Nilai kuat tekan dari benda uji mortar komposisi semen merah, kapur, pasir dan mortar komposisi semen Portland dan pasir untuk pasangan bata
2. nilai kuat geser dari benda uji mortar komposisi semen merah, kapur, pasir dan mortar komposisi semen Portland dan pasir untuk pasangan bata.

## Prosedur Kerja Labolatorium
Prosedur  kerja  di  laboratorium  meliputi  beberapa  tahapan,  yaitu  pekerjaan  persiapan, pemeriksaan  bahan,  pekerjaan  pembuatan  benda  uji,  pekerjaan  perawatan  benda  uji  dan pekerjaan pengujian benda uji.

## Pekerjaan persiapan
Pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan persiapan peralatan dan pengadaan bahan-bahan yang akan  digunakan.  Persiapan  peralatan  meliputi  peralatan  untuk  pembuatan  benda  uji  dan peralatan untuk pengujian serta mempelajari penggunaan peralatan yang diperlukan.
Persiapan  bahan  untuk  pembuatan  benda  uji  yaitu  pengadaan  semen  merah,  kapur,  semen portland dan pasir.

## Pekerjaan pemeriksaan bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  masing-masing  bahan  dasar  agar  diketahui  sifat-sifat dari bahan tersebut seperti berikut ini :
a. Pasir
1. Pengujian kadar lumpur
Prosedur pengujian kadar lumpur sesuai dengan SNI 03-1754-1990
2. Pemeriksaan zat organik dalam pasir
Prosedur  pemeriksaan  zat  organik  dalam  pasir  sesuai  dengan  SNI  03-1755- 1990
3. Pengujian gradasi pasir
Prosedur pengujian gradasi pasir sesuai dengan SNI 03-1968-1990
4. Pengujian indeks kekerasan butiran pasir
Prosedur pengujian indeks kekerasan butiran pasir sesuai dengan SNI 03-1756-
1990
5. Pengujian berat jenis dan penyerapan air pasir
Prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan air pasir sesuai dengan SNI 03- 1970-1990
6. Pengujian kadar air pasir
Prosedur pengujian kadar air pasir sesuai dengan SNI 03-1971-1990
b. Semen Portland
Untuk semen tidak terdapat pengujian apapun karena semen yang digunakan sudah memenuhi syarat semen portland. Pada penelitian ini menggunakan semen portland tipe I cap Tiga Roda.
c. Air
Air  dalam  penelitian  ini  tidak  dilakukan  pemeriksaan  karena  air  yang  digunakan adalah air PAM yang telah memenuhi standar persyaratan.
d. Kapur
Pemeriksaan  kapur  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  ayakan  dan  diambil yang lewat saringan no. 100 seratus persen.
e. Semen merah
Pemeriksaan  semen  merah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  tras  dan  semen merah Indonesia NI. 20

## Pekerjaan pembuatan benda uji mortar
Pembuatan benda uji mortar dengan komposisi campuran 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dan komposisi campuran 1 semen portland : 4 pasir. Tiap benda uji dilakukan 2 perlakuan yaitu untuk uji tekan berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 cm dan untuk uji geser berbentuk 3 buah batu
bata yang disusun dan direkatkan dengan mortar dengan ketebalan mortar ± 1 cm membentuk suatu pasangan bata. Adapun tahapan pembuatan benda uji adalah sebagai berikut :
a. Penakaran bahan
Setelah tahap pemeriksaan bahan dilakukan, selanjutnya adalah penakaran bahan. Penakaran bahan yang digunakan dalam adukan dilakukan dengan cara ditimbang sehingga ketepatannya dapat terjamin.
b. Pencampuran bahan
Semua  bahan  baku  yang  telah  ditentukan  perbandingan  beratnya  kemudian dicampur dengan menggunakan mixer yang digerakkan dengan tenaga listrik.
c. Pencetakan atau pembuatan benda uji
Setelah pengadukan selesai, maka adukan tersebut dicetak untuk dijadikan benda uji. Untuk pengujian kuat tekan digunakan cetakan berbentuk kubus dengan ukuran 5x5x5 cm. Sedangkan untuk pengujian kuat geser diperlukan 3 buah batu bata yang kemudian disusun atau direkatkan menggunakan mortar dengan ketebalan ± 1 cm sehingga terbentuk suatu pasangan batu bata.

## Pekerjaan pemeliharaan benda uji
Benda uji yang telah dicetak, diberikan perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan perlakuan masing-masing.
a. Untuk benda uji kuat tekan
Setelah mortar yang sudah dicetak didiamkan selama 24 jam dan cukup mengeras, maka mortar dilepaskan dari cetakan satu persatu kemudian mortar tersebut segera direndam dalam bak berisi air bersih pada temperatur 25 0 celcius hingga berumur 28 hari.
b. Untuk benda uji kuat geser
Setelah bata disusun dan direkatkan menggunakan mortar sehingga terbentuk suatu pasangan batu bata, didiamkan selama 24 jam. Setelah mortar mengeras dan sudah mengikat  tiap  bagian  bata,  semua  alat  bantu  dilepaskan  satu  persatu  sehingga benda  uji  terlihat  kukuh.  Kemudian  benda  uji  dirawat  dengan  cara  ditutup  dengan karung goni basah selama 28 hari dan kelembaban dari karung goni tersebut harus tetap terjaga.

## Pekerjaan pengujian benda uji
Pengujian  kuat  tekan  mortar  pada  penelitian  ini  mengacu  pada  SNI  03-6825-2002  “Metode Pengujian  Kekuatan  Tekan  Mortar  Semen  Portland”  dan  pengujian  kuat  geser  mengacu  pada SNI  03-4166-1996  “Metode  Pengujian  Kuat  Geser  Dinding  Pasangan  Bata  Merah  di Laboratorium”. Kedua pengujian tersebut dilakukan menggunakan mesin kuat tekan merk UTM AMSLER  yang  mempunyai  kapasitas  180.000  kgf.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  geser mortar berupa nilai kuat tekan dan kuat geser dalam Mpa.

## Rancangan Penelitian
Adapun perlakuan yang akan diberikan untuk mortar pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Jumlah Benda Uji Tiap Kelompok
Kelompok Benda Uji Perngujian Kuat Tekan Kuat Geser A 10 buah 10 buah B 10 buah 10 buah
Keterangan : A = mortar dengan komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir B = mortar dengan komposisi 1 semen portland : 4 pasir

## Populasi, sampel dan sampling
Populasi  sasaran  penelitian  ini  adalah  benda  uji  mortar.  Terdapat  2  jenis  kelompok  benda  uji mortar  dengan  komposisi  yang  berbeda  dengan  2  perlakuan  untuk  tiap  kelompok.  Sedangkan populasi terjangkau adalah benda uji mortar tersebut sebanyak 10 buah untuk masing-masing perlakuan.
Sampel dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu :
1. Sampel utama, yaitu kelompok benda uji mortar yang dibuat dengan komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
2. Sampel pembanding, yaitu kelompok benda uji mortar yang dibuat dengan komposisi 1 semen portland : 4 pasir.
Instrumen penelitian  yang digunakan adalah satu perangkat alat uji tekan yang telah memenuhi standar sehingga tidak memerlukan uji validitas, reabilitas dan daftar isian yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Teknik  pengambilan  data  dengan  menggunakan  metode  eksperimen,  data  penelitian  yang diambil adalah nilai kuat tekan dan kuat geser mortar dengan mesin uji kuat tekan yang telah dikalibrasi.

## Teknik Analisis Data Kuat Tekan Mortar
Sebelum  melakukan  uji  hipotesis,  data  kuat  tekan  mortar  harus  diuji  kenormalannya menggunakan  uji Lilliefors dan  pengujian  homogenitas  menggunakan  uji  F.  Setelah  kedua persyaratan terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t “kesamaan dua rata-rata satu pihak” dengan taraf signifikan α = 0,01
Pengujian hipotesis statistiknya ditentukan dengan :
a.    Ho : µ A 1 = µA 2
Artinya tidak terdapat perbedaan kuat tekan mortar antara mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dengan mortar komposisi 1 semen Portland : 4 pasir.
b.  H 1 : µ A 1 < µ A 2
Artinya nilai kuat tekan mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir lebih kecil daripada nilai kuat tekan mortar komposisi 1 semen portland : 4 pasir.
Keterangan :
µ A 1 : Nilai rata-rata kuat tekan mortar komposisi
1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
µ A 2
: Nilai rata-rata kuat tekan mortar komposisi
1 semen portland : 4 pasir
Rumus uji t “kesamaan rata-rata satu pihak” adalah sebagai berikut :
( ) ( ) + + + = 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 nA 1 nA 1 2 nA nA SA 1 nA SA 1 nA XA XA t Keterangan :
t = t hitung
XA 1 = Nilai rata-rata kuat tekan mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah
: 3 pasir
XA 2 = Nilai rata-rata kuat tekan mortar komposisi 1 semen Portland
: 4 pasir
SA
12 = Varian kuat tekan mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah
: 3 pasir
SA 22 = Varian kuat tekan mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah
: 3 pasir
n A 1
= Jumlah sampel kuat tekan mortar komposisi 1 kapur : 2 semen
merah  : 3 pasir
n A 2 = Jumlah sampel kuat tekan mortar komposisi 1 semen Portland
: 4 pasir
Perumusan hipotesis : Ho
: µ A 1 =      µ A 2 (Hipotesis ditolak) H 1 : µ A 1 <      µ A 2
(Hipotesis diterima)
Kriteria pengujian : Tolak Ho jika t hitung ≤ Harga t 1-α atau t tabel didapat dari distribusi t dengan derajat kebebasan (dk) = N A 1 + N A 2 – 2 dan peluang = (1-α). Taraf signifikan α = 0,01

## Teknik Analisis Data Kuat Geser Mortar Pasangan Bata
Sebelum  melakukan  uji  hipotesis,  data  kuat  geser  mortar  pasangan  bata  harus  diuji kenormalannya  menggunakan  uji Lilliefors dan  pengujian  homogenitas  menggunakan  uji  F. Setelah kedua persyaratan terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t “kesamaan dua rata-rata satu pihak” dengan taraf signifikan α = 0,01
Pengujian hipotesis statistiknya ditentukan dengan :
a.    Ho : µ A 1 = µA 2
Artinya  tidak  terdapat  perbedaan  kuat  geser  mortar  pasangan  bata  antara  mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dengan mortar komposisi 1 semen Portland : 4 pasir.
b.  H 1 : µ A 1 < µ A 2
Artinya nilai kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir lebih kecil daripada nilai kuat tekan mortar komposisi 1 semen portland : 4 pasir. Keterangan :
µ A 1 : Nilai rata-rata kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
µ A 2
: Nilai rata-rata kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 semen portland : 4 pasir
Rumus uji t “kesamaan rata-rata satu pihak” adalah sebagai berikut : (Sujana, 2001)
( ) ( ) + + + = 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 nA 1 nA 1 2 nA nA SA 1 nA SA 1 nA XA XA t Keterangan : t
= t hitung XA 1 = Nilai rata-rata kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2          semen merah : 3 pasir XA 2 = Nilai rata-rata kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir SA 12
= Varian kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
SA 22
= Varian kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
n A 1 = Jumlah sampel kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 kapur : 2 semen merah  : 3 pasir
n A 2
= Jumlah sampel kuat geser mortar pasangan bata komposisi
1 semen Portland : 4 pasir
Perumusan hipotesis :
Ho : µ A 1 =      µ A 2 (Hipotesis ditolak) H 1 : µ A 1 <      µ A 2
(Hipotesis diterima)
Kriteria pengujian : Tolak Ho jika t hitung ≤ Harga t 1-α atau t tabel didapat dari distribusi t dengan derajat kebebasan (dk) = N A 1 + N A 2 – 2 dan peluang = (1-α). Taraf signifikan α = 0,01

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Data
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa perlakuan benda uji, yaitu untuk kelompok benda uji A (mortar dengan komposisi 1 Kapur : 2 Semen Merah : 3 Pasir) dan kelompok benda uji B (mortar dengan komposisi 1 PC : 4 Pasir) yang masing-masing diberikan perlakuan uji kuat tekan dan uji kuat geser.
Sebelum benda uji diuji kuat tekan dan kuat gesernya, benda uji tersebut dilakukan pengujian berupa pengujian ukuran. Untuk benda uji kuat tekan dilakukan pengujian ukuran yang meliputi luas penampang dan berat. Dan untuk benda uji kuat geser hanya dilakukan pengujian berat. Setelah pengujian ukuran selesai dilakukan, baru dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat geser. Secara lengkap hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut yang disertai dengan hasil pengujian bahan.
1. Hasil pengujian bahan
Hasil  pengujian  bahan  yang  dilakukan  terhadap  bahan  dasar  pembuatan  mortar  dapat  dilihat pada tabel 6 berikut ini :
Tabel 6. Hasil Pengujian Bahan No Bahan Pengujian Hasil 1. Semen Portland (cap Tiga Roda tipe I) Tidak dilakukan pengujian (karena telah memenuhi persyaratan) - 2. Semen Merah Kehalusan dengan ukuran ayakan No. 200 100 % lolos 3. Kapur Kehalusan dengan ukuran ayakan No. 200 100 % lolos 4. Agregat halus (pasir Galunggung) Kadar Lumpur Zat organis Modulus Halus Butir (MHB) Indeks kekerasan butiran Berat jenis dan penyerapan air BJ curah / kering BJ kering permukaan jenuh (SSD) 2,16 % Warna kuning muda 2,3602 2,17 2,216 2,392
No Bahan Pengujian Hasil BJ semu / nyata Penyerapan air 2,689 7,944 % 5. Air (Air PAM / tawar) Tidak dilakukan pengujian (karena telah memenuhi persyaratan) -
1. Hasil pengujian ukuran benda uji mortar pasangan bata
a. Ukuran benda uji kuat tekan mortar pasangan bata
Untuk benda uji kuat tekan, dilakukan pengujian ukuran yang meliputi ukuran luas penampang  (panjang  dan  lebar)  dan  berat  benda  uji.  Data-data  hasil  pengujian ukuran benda uji kuat tekan mortar pasangan bata untuk tiap kelompok dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

## Tabel 7. Hasil Pengujian Ukuran Benda Uji Kuat Tekan Mortar
Kelompok Benda Uji Ukuran rata-rata benda uji Panjang (cm) Lebar (cm) Berat (kg) A 1 B 1 5,10 5,10
5,08
5,12 1,58 1,93

## b. Ukuran benda uji kuat geser mortar
Untuk  benda  uji  kuat  geser,  dilakukan  pengujian  ukuran  yang  meliputi  ukuran luas bidang geser dan berat benda uji. Data-data hasil pengujianukuran benda uji  kuat  geser  mortar  pasangan  bata  untuk  tiap  kelompok  dapat  dilihat  pada tabel 8 dibawah ini :
Tabel 8. Hasil Pengujian Ukuran Benda Uji Kuat Geser Mortar Pasangan Bata
Kelompok Benda Uji Ukuran rata-rata benda uji Luas bidang geser (cm) Berat (kg) A 2 B 2 226,412
226,412
7,725 8,29

## 2. Hasil pengujian kuat tekan benda uji mortar pasangan bata
Data hasil pengujian kuat tekan didapat dari hasil pengujian setiap benda uji. Nilai kuat tekan  merupakan  hasil  bagi  antara  beban  maksimum  yang  diterima  oleh  benda  uji dengan luas penampang benda uji. Beban maksimum ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada mesin uji tekan. Data hasil pengujian kuat tekan mortar pasangan bata untuk tiap kelompok benda uji dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

## Tabel 9. Hasil Pengujian Kuat Tekan Mortar
Kelompok Benda Uji Nilai Kuat Tekan (MPa) Minimum Maksimum Rata-rata A 1 B 1 6,68 29,70 8,50 35,37 7,58 32,34
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil pengujian kuat tekan untuk mortar pasangan bata dengan  komposisi  1  kapur  :  2  semen  merah  :  3  pasir  mempunyai  nilai  kuat  tekan  yang  lebih rendah dibandingkan dengan mortar pasangan bata dengan komposisi 1 PC : 4 pasir.

## 3. Hasil pengujian kuat geser benda uji mortar pasangan bata
Data hasil pengujian kuat geser didapat dari hasil pengujian setiap benda uji. Nilai kuat geser  adalah  gaya  geser  persatuan  luas  bidang  geser.  Beban  maksimum  ditunjukkan oleh  jarum  penunjuk  pada  mesin  uji  geser.  Data  hasil  pengujian  kuat  geser  mortar pasangan bata untuk tiap kelompok benda uji dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :
Tabel 10. Hasil Pengujian Kuat Geser Mortar Pasangan Bata Kelompok Benda Uji Nilai Kuat Geser (MPa) Minimum Maksimum Rata-rata A 2 B 2 0,10 0,17 0,28 0,69 0,18 0,45
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil pengujian kuat geser untuk mortar pasangan bata dengan  komposisi  1  kapur  :  2  semen  merah  :  3  pasir  mempunyai  nilai  kuat  tekan  yang  lebih rendah dibandingkan dengan mortar pasangan bata dengan komposisi 1 PC : 4 pasir.

## B. Pengujian Persyaratan Analisis
Untuk  memenuhi  persyaratan  dalam  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan homogenitas dari data kuat tekan dan kuat geser mortar pasangan bata.
1. Uji Normalitas
Untuk memenuhi syarat-syarat dalam pengujian hipotesis, telah dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji lilliefors . Data yang dianalisa adalah data nilai kuat tekan dan  kuat  geser  mortar  pasangan  bata  dari  masing-masing  kelompok  benda  uji,  yaitu kelompok  A  (mortar  pasangan  bata  dengan  komposisi  1  kapur  :  2  semen  merah  :  3 pasir) dan kelompok B (mortar pasangan bata dengan komposisi 1 PC : 4 pasir).
a. Uji normalitas kuat tekan mortar pasangan bata
1. Uji normalitas kuat tekan mortar pasangan bata kelompok benda uji A Hasil pengujian normalitas kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan L hitung (Lo) = 0,1642 dengan n sampel =  10  dan  taraf  nyata  α  = 0,01 dari  daftar  nilai  kritis  uji lilliefors didapat nilai  L tabel  =  0,294.  Ternyata  Lo  <  L  tabel,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data tersebut berdistribusi normal.
Rangkuman uji normalitas kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.
Tabel 11. Uji Normalitas Kuat Tekan Mortar Komposisi 1 Kapur : 2 Semen Merah : 3 Pasir
Subyek Lo L tabel Hasil Kelompok benda uji A 1 (mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir) 0,1642 0,294 Lo < L tabel
(distribusi normal)
2. Uji normalitas kuat tekan mortar pasangan bata kelompok benda uji B Hasil pengujian normalitas kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 PC : 4 pasir menghasilkan L hitung (Lo) = 0,244 dengan n sampel = 10 dan taraf nyata α = 0,01 dari daftar nilai kritis uji lilliefors didapat nilai L tabel = 0,294. Ternyata
Lo < L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Rangkuman uji normalitas kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 PC : 4 pasir dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini.
Tabel 12. Uji Normalitas Kuat Tekan Mortar Komposisi 1 PC : 4 Pasir Subyek Lo L tabel Hasil Kelompok benda uji B 1 (mortar komposisi 1 PC : 4 pasir) 0,244 0,294 Lo < L tabel (distribusi normal)
b. Uji normalitas kuat geser mortar pasangan bata
1. Uji normalitas kuat geser mortar pasangan bata kelompok benda uji A Hasil pengujian normalitas kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan L hitung (Lo) = 0,285 dengan n sampel = 10 dan taraf nyata α = 0,01 dari daftar nilai kritis uji lilliefors didapat nilai L tabel = 0,294. Ternyata Lo < L tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Rangkuman uji normalitas kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini.
Tabel 13. Uji Normalitas Kuat Geser Mortar Pasangan Bata Komposisi 1 Kapur : 2 Semen Merah : 3 Pasir Subyek Lo L tabel Hasil Kelompok benda uji A 2 (mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir) 0,285 0,294 Lo < L tabel (distribusi normal)
2. Uji normalitas kuat geser mortar pasangan bata kelompok benda uji B
Hasil pengujian normalitas kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 PC : 4 pasir  menghasilkan  L  hitung  (Lo)  =  0,1664  dengan  n  sampel  =  10  dan  taraf nyata  α  =  0,01  dari  daftar  nilai  kritis  uji lilliefors didapat  nilai  L  tabel  =  0,294.
Ternyata  Lo  <  L  tabel,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  data  tersebut berdistribusi normal.
Rangkuman uji normalitas kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 PC : 4 pasir dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.
Tabel 14. Uji Normalitas Kuat Geser Mortar Pasangan Bata Komposisi 1
Semen Portland : 4 Pasir Subyek Lo L tabel Hasil Kelompok benda uji B 2 (mortar pasangan bata komposisi 1 PC : 4 pasir) 0,1664 0,294 Lo < L tabel (distribusi normal)
Secara  keseluruhan,  hasil  uji  normalitas  kuat  tekan  dan  kuat  geser  mortar pasangan bata dapat dilihat pada rangkuman tabel 15 dan 16 berikut
Tabel 15. Hasil Uji Normalitas Kuat Tekan Mortar Pasangan Bata
No Kelompok Benda Uji Lo L tabel Hasil 1. A 0,1642 0,294 Lo < L tabel (Distribusi normal) 2. B 0,224 0,294 Tabel 16. Hasil Uji Normalitas Kuat Geser Mortar Pasangan Bata No Kelompok Benda Uji Lo L tabel Hasil 1. A 0,285 0,294 Lo < L tabel (Distribusi normal) 2. B 0,166 0,294

## 2. Uji Homogenitas
Setelah  melakukan  uji  normalitas,  maka  selanjutnya  dilakukan pengujian  homogenitas  dengan menggunakan uji kesamaan dua varians. Data yang diuji adalah data kuat tekan dan kuat geser mortar pasangan bata dari masing-masing kelompok benda uji.
a. Uji homogenitas kuat tekan mortar pasangan bata
Dari perhitungan diperoleh F hitung = 1,14 dengan taraf nyata α = 0,01 didapat nilai F tabel 0,314 < F < 3,18 dimana nilai F hitung berada dalam daerah penerimaan Ho. Maka dapat disimpulkan bahwa data adalah homogen.
b. Uji homogenitas kuat tekan mortar pasangan bata
Dari perhitungan diperoleh F hitung = 0,422 dengan taraf nyata α = 0,01 didapat nilai
F tabel 0,314 < F < 3,18 dimana nilai F hitung berada dalam daerah penerimaan Ho. Maka dapat disimpulkan bahwa data adalah homogen.

## C. Pengujian Hipotesis dan Hasil Penelitian
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kesamaan dua rata-rata uji – t satu pihak.
1. Pengujian hipotesis dan kuat tekan mortar pasangan bata
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  t  hitung  =  -39,663.  Sementara  untuk  t tabel didapat  dari  tabel distribusi t (terlampir) dengan derajat kebebasan (dk) = 18 dan peluang (1-α) = 0,09 didapat t tabel sebesar -2,55
Karena t hitung (-39,663) < t tabel (-2,55), maka berdasarkan kriteria pengujian Ho ditolak. Berarti hipotesis penelitian diterima.
Hasil  penelitian  adalah  nilai  kuat  tekan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  kapur  :  2  semen merah  :  3  pasir  lebih  kecil  dari  pada  kuat  tekan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  semen Portland : 4 pasir.
Rangkuman hasil uji hipotesis antara nilai kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dan nilai kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini.
Tabel 17. Hasil Uji Hipotesis Kuat Tekan Mortar Pasangan Bata
t hitung t tabel Hasil -39,663 -2,55 t hitung < t tabel
Ho ditolak
Hipotesis diterima

## 2. Pengujian hipotesis dan kuat geser mortar pasangan bata
Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  t  hitung  =  -2,38.  Sementara  untuk  t tabel didapat  dari  tabel distribusi t (terlampir) dengan derajat kebebasan (dk) = 18 dan peluang (1-α) = 0,09 didapat t tabel sebesar -2,55
Karena t hitung (-2,38) < t tabel (-2,55), maka berdasarkan kriteria pengujian Ho ditolak. Berarti hipotesis penelitian diterima.
Hasil  penelitian  adalah  nilai  kuat  geser  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  kapur  :  2  semen merah : 3 pasir lebih kecil dari pada nilai kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir.
Rangkuman hasil uji hipotesis antara nilai kuat geser mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir dan nilai kuat tekan mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland
: 4 pasir dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini.
Tabel 17. Hasil Uji Hipotesis Kuat Geser Mortar Pasangan Bata
t hitung t tabel Hasil -2,38 -2,55 t hitung < t tabel
Ho ditolak
Hipotesis diterima

## D. Pembahasan Hasil Penelitian
Dilihat dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis secara statistik, adalah sebagai berikut :
1. Mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan kuat tekan yang lebih rendah  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  semen  Portland  :  4 pasir
2. Mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan kuat geser  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1 semen Portland : 4 pasir
3. Ketika benda uji ditekan, mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir didahului pola retak yang lebih halus sabelum mortar menjadi hancur dibandingkan dengan mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir. Hal ini disebabkan karena kandungan kapur memberikan elastisitas pada mortar yang dihasilkan
4. Mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan berat mortar  yang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1 semen Portland : 4 pasir. Hal ini disebabkan karena perbandingan bahan pengisi yaitu pasir  yang  lebih  banyak  terdapat  dalam  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  semen Portland : 4 pasir
5. Sesudah mengeras, mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan  permukaan  mortar  yang  lebih  halus  dibandingkan  dengan  mortar pasangan  bata  komposisi  1  semen  Portland  :  4  pasir.  Hal  ini  disebabkan  karena perbandingan  bahan  yang  halus  yaitu  kapur,  semen merah  dan  semen  Portland  lebih banyak terdapat didalam mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
6. Pemakaian  kapur  dalam  adukan  menyebabkan  adukan  menjadi  lebih  plastis  dan memiliki waktu setting yang lama dalam pelaksanaan, sehingga mortar pasangan bata komposisi  1  kapur  :  2  semen  merah  :  3  pasir  mempunyai workability yang  lebih  baik dibandingkan dengan mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 4 pasir
Hal – hal tersebut disebabkan karena komposisi kimia dari bahan baku yang menyusun mortar itu  sendiri.  Semen  Portland  banyak  mengandung  senyawa  kimia  yang  menguntungkan  untuk mortar  dan  proses  pembuatannya  menggunakan  teknologi  canggih.  Sedangkan  semen  merah dan  kapur  merupakan  bahan  yang  diambil  dari  alam  tanpa  ada  penambahan  zat  kimia  dan proses pembuatannya menggunakan cara yang masih tradisional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :
1. Mortar komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan kuat tekan yang lebih rendah  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  semen  Portland  :  4 pasir
2. Mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan kuat geser  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1 semen Portland : 4 pasir
3. Ketika benda uji ditekan, mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir didahului pola retak yang lebih halus sabelum mortar menjadi hancur dibandingkan dengan mortar pasangan bata komposisi 1 semen Portland : 4 pasir. Hal ini disebabkan karena kandungan kapur memberikan elastisitas pada mortar yang dihasilkan
4. Mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan berat mortar  yang  lebih  ringan  dibandingkan  dengan  mortar  pasangan  bata  komposisi  1 semen Portland : 4 pasir. Hal ini disebabkan karena perbandingan bahan pengisi yaitu pasir  yang  lebih  banyak  terdapat  dalam  mortar  pasangan  bata  komposisi  1  semen Portland : 4 pasir
5. Sesudah mengeras, mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir menghasilkan  permukaan  mortar  yang  lebih  halus  dibandingkan  dengan  mortar pasangan  bata  komposisi  1  semen  Portland  :  4  pasir.  Hal  ini  disebabkan  karena perbandingan  bahan  yang  halus  yaitu  kapur,  semen merah  dan  semen  Portland  lebih banyak terdapat didalam mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 2 semen merah : 3 pasir
6. Pemakaian  kapur  dalam  adukan  menyebabkan  adukan  menjadi  lebih  plastis  dan memiliki waktu setting yang lama dalam pelaksanaan, sehingga mortar pasangan bata komposisi  1  kapur  :  2  semen  merah  :  3  pasir  mempunyai  workability  yang  lebih  baik dibandingkan dengan mortar pasangan bata komposisi 1 kapur : 4 pasir

## DAFTAR PUSTAKA
Beall Christine, Masonry Design and Detailing for Architects, Engineers and Builders, New York :McGraw Hill Book Company, 1987),  h. 91
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Spesifikasi  Mortar  Untuk  Pekerjaan  Pasangan  SNI  03-6882- 2002, (Republik Indonesia : Departemen Pekerjaan Umum), h. 209
Heinz Frick, Ilmu Konstruksi Bangunan I, (Yogyakarta : Kanisius, 1989), h. 3 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2001), h. 240